58 Minéralogie, N** 4i 



Mais les fiMgmens qui ont servi à cette analyse provenaient 

 crun mélange de Franklinite et d'oxitle ronge de zinc, et pou- 

 vaient aussi avoir été souillés d'un peu de cette dernière sub- 

 stance, fl'est ce qui a porté le D' Torrey à désirer une nou- 

 velle analyse de ce minéral ; et pour cela, il a envoyé à M. 

 Thomson des échantillons de Franklinite sans mélange d'au- 

 cune autre substance, O^s échantillons sont d'un gris de fer, 

 et d'un éclat métallique : ils sont cristallisés en octaèdres régu- 

 liers : on en trouve qui ont trois pouces de diamètre. Ils sont 

 rayés par le felds|)ath. Leur pesanteur spécifique est de 5,069. 

 Ils agissent sensiblement sur l'aiguille aimantée. Leur comp >si- 

 tion est la suivante : peroxide de ("er 66,10; deutoxide de man- 

 ganèse 14,96; oxido de zinc 17,425; silice 0,104 ; eau o,55o. 

 Cette analyse s'accorde parfaitement avec celle de M. Berthier. 

 On peut considérer la Franklinite comme la combinaison d'un 

 atome de deuto-ferrate de fer avec un atome de deuto-ferrate 

 de zinc. 



10. Minerai de fer m an^ané sien ^ de Sterling, Massachusetts. 

 Couleur noire; éclat métallique. II paraît avoir pour forme pri- 

 mitive un octaèdre régulier. Il est rayé difficilement par le 

 quarz ; sa poussière est rouge. Il agit faiblement sur l'aiguille 

 aimantée; sa structure est laminaire; on ne peut le cliver que 

 dans un seul sens. Il se casse avec une grande facilité. Sa pe- 

 santeur spéci[i<|ue est 5,079. Il est composé de peroxide de fer 

 75,5; deutoxide de manganèse 22,65; acide titauique et pe- 

 roxide de fer 1,1 5; parties volatiles 0,40. Ces principes consti- 

 tuans ne sont pas en proportions définies , mais ils approchent 

 des proportions suivantes ; 3 atomes de peroxide de fer et i 

 atome de deutoxide de manganèse; mais il y a une surabon- 

 dance de peroxide de fer. Ce minerai diffère beaucoup par son 

 aspect du fer oligiste, et constitue certainement une nouvelle 

 espèce de mine de fer. 



1 1. Bucholzite, de Chester, sur la Delavrare, au S.-O. de Phi - 

 ladelphie. Pes. spécif. 3,19"^. Composition : Silice 46,40; alu- 

 mine 52,92. C'est un silicate simple d'alumine. 



12. Nacrite ; ou Mica vert du mirtaschiste de Brunswick, 

 dans le Maine. Pesant, spécificjue 2,788. Composition : Silice 

 64,440; alumine 28,844; peroxide de fer 4,428; eau 1,000. — . 

 C'est un bisilicate d'alumine , constituant une espèce particu- 



